+ z EI ‚ N #9 ehe - v » 
“ uhr r -, a A 5 % n r 
iu‘ .% . £ h .. 
- 
Verbleib des Arseniks bei der Glasfabrikation. 59 
‚allein zu gründen, muss in allen Fällen noch die Reac- 
tion des salpetersauren Silberoxyds als Beweis hinzu- 
gezogen werden. 
Wird der Niederschlag, nachdem er durch mehr- 
maliges Aufgiessen von ammoniakhaltigem Wasser ge- 
waschen und durch Erhitzen das etwa noch vorhandene 
freie Ammoniak entfernt ist, mit Auflösung von salpeter- 
saurem Silberoxyd versetzt und weiter erwärmt, so um- 
kleiden sich die Krystalle zunächst mit einer braunen 
Hülle und gehen allmälig in die amorphe Verbindung 
des arsensauren Silberoxyds (3 AgO, AsO5) über, welche 
durch ihre braunrothe Farbe leicht kenntlich ist. Diese 
Procedur lässt sich noch mit den kleinsten Krystallmen- 
gen auf dem Objectglase selber mit dem besten Erfolge 
vornehmen, wobei die Reaction durch das Mikroskop be- 
obachtet wird. 
Für die quantitative Bestimmung des Arsens wurde, 
nach H. Rose, der Niederschlag der arsensauren Ammo- 
niak-Magnesia, nachdem derselbe mit ammoniakhaltigem 
Wasser ausgewaschen war, bei genau 1000C. getrocknet, 
gewogen. Die Verbindung entspricht — bei 1000C. ge- 
trocknet — der Formel HNO, 2MgO, As05--HO und 
enthält 39,17 metallisches Arsen in 100 Theilen. 
Die Glashütte, aus welcher ich die Materialien zur 
Untersuchung erhalten habe, fabrieirt (mit Steinkohlen- 
feuerung) nur Tafelglas; sie arbeitet mit drei Oefen, de- 
ren jeder zehn Häfen enthält. Der Querdurchschnitt 
eines Glasofens ist in nachstehender Figur dargestellt; 
ich bemerke übrigens ausdrücklich, dass die Zeichnung 
nicht nach Maass ausgeführt ist und nur die Situation 
der Theile, welche bei der vorliegenden Frage in Be- 
tracht kommen, andeuten soll. 
Y 
